10 



RECHERCHES 



par le contact de l'air que par l'évaporalion. La première cause d'erreur 

 ne se présente pas dans les expériences sur les corps solides; la seconde 

 ne s'y présente qu'à un très-faible degré. On peut donc espérer, à l'égard 

 des corps que nous avons observés, une précision beaucoup plus grande. 

 Au surplus, nous pourrons juger de l'exactitude de nos résultats en les 

 compai'ant à ceux de M. Regnault, qui ont été obtenus d'une manière tout 

 à fait rigoureuse. 



Les métaux que j'ai employés m'ont été fournis comme parfaitement 

 purs, et l'étaient en effet, sauf le zinc, qui contenait une quantité notable 

 de plomb. 



Au reste, la pureté de ces corps n'était nullement nécessaire à l'exacti- 

 tude de nos conclusions, qui eussent pu tout aussi bien résulter d'expé- 

 riences faites sur des alliages. Les valeurs numériques trouvées pourraient 

 seules se ressentir de l'impureté des produits, et c'est ce que l'on recon- 

 naîtra pour le zinc. 



Je réunis, dans le tableau suivant, les résultats de mes expériences. Je 

 n'ai pas indiqué la valeur du poids d'eau du calorimètre, qui est la même 

 pour les cinq premiers métaux ; cette valeur corrigée est , comme pré- 

 cédemment, 406^, 75. Pour l'antimoine et le bismuth, elle est de 505^,78. 



EXPERIENCES. | 



DU METAL. 



TBHPER. 



du 

 META L . 



T. 



TKMPER. 



filiale 



ACCBOISS. 



TEMPERAT. 



e—i. 



CHALECR 



SPÉCIFIQCE MOYENNE 

 dr 



9° ;i T". 



MOYEK^'RS 



dts 

 CHALEURS SPÉCIFIQUES 



de 



6o ;, T». 



77f36 

 77,56 

 77,56 

 47,01 



77,56 

 77,40 



77,40 



FER. 



[Ea fr.'ignients de barre de 8 mill. de diaiuèlre. 



99;2 

 99,2 

 99,2 

 141,5 

 141,5 

 247,2 

 -247,2 



15;5 

 15,5 

 15,7 

 1 6,4 

 16,4 

 19,5 

 20,5 



I;809 

 1,775 

 1 ,789 

 1,087 

 2,737 

 5,339 

 5,312 



0,11334 

 0,11120 

 0,11236 

 0,11594 

 0,11473 

 0,12358 

 0,12304 



n3°— 100' 

 \ 0,11230 



lO"— 142- 

 0,11533 



20"- 247' 

 0,12331 



